i56o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



)> I.e carbure de molvbdène n'attaque pas l'eau à la température ordi 

 naire ni la vapeur d'eau entre Soo" et 600**. 



» Ce carbure est à j)eine altéré par une solution bouillante d'acide 

 chlorhvdrique. La réaction est encore très lente avecl'acide fluorhydrique 

 concentré qui finit ce])endant par l'attaquer complètement. L'acide sulfu- 

 rique, concentré et bouillant, peut, de même, le décomposer, mais il est 

 détruit très facilement par l'acide nitrique, même à froid. 



» Lorsqu'il est bien exempt d'aluminium, les solutions alcalines de 

 soude ou de potasse n'ont aucune action sur ce composé, 



» Analyse. — Pour doser le molybdène, on chauffe avec précaution, 

 dans un creuset de porcelaine, un poids déterminé de carbure, en présence 

 d'acide nitrique. L'attaque doit être conduite très lentement et l'on pèse 

 ensuite l'acide molybdique formé. 



» Lorsque le carbure contient encore une petite quantité d'aluminium, 

 ce dernier métal est dissous par l'acide nitrique, en même temps que le 

 molybdène. On précipite ensuite l'aluminium par l'ammoniaque et l'on 

 filtre. On verse ensuite du sulfhydrate d'ammoniaque, puis on acidulé 

 avec de l'acide sulfurique étendu. Le sulfure de molybdène est ensuite 

 séparé par filtration et faiblement calciné. On dose alors le métal sous 

 forme de trioxyde. Dans quelques préparations où le traitement par les 

 alcalis n'avait pas été suffisamment poursuivi, nous avons trouvé les 

 teneurs en aluminium de 2,24; 1,91; 0,69. Les échantillons purs n'en 

 renfermaient que des traces. 



)) Le dosage du carbone a été effectué de la façon suivante : 



» Le carbure, placé dans une nacelle, est attaqué, vers 600*^, par un 

 mélange de gaz acide chlorhydrique et de vapeurs de brome, bien exempt 

 d'oxygène. Tout le molybdène est entraîné à l'état de composé volatil et 

 le carbone qui reste dans la nacelle est ensuite chauffé dans un courant 

 d'hydrogène pur et sec. Enfin, le carbone est brûlé dans un courant 

 d'oxygène et l'acide carbonique produit est pesé. Nous avons obtenu les 

 chitïres suivants : 



Calculé 

 1. 2. 3. 4. 5. pour iVJoC. 



Molbjdèiie 87,96 89,02 89,39 89,68 88,02 88,88 



Carbone 12,02 11, 55 » « » 11,11 



» Conclusions. — En chauffant au four électrique un mélange de fonte 

 de molybdène, de charbon et d'aluminium en excès, on obtient un car- 



